标题：红檀木
名称探究
在市场上被誉为名贵代名词的“红檀”究竟是何种树木？专家说，世界上并没有“红檀”这一树种。据GB/T15036.1—2001《实木地板》附则记载，没有任何一种树种名叫“红檀”或“红檀木”。《辞海》也没有“红檀”一词。  
市场上的“红檀”多指铁线子、枧木、子京。地板生产厂家为好听、易记，表示名贵将它们叫成“红檀”。也有些是厂家、经销商不熟悉树种而造成。久而久之，“红檀”就成了一种俗称。 
目前在市场上，不仅有“红檀”，还有“紫檀”、“金檀”、“玉檀”等，这些产品名称与木材树种不相符，是不规范的。
“红檀”是一种不规范的木材名称，它不是一个树种，而是一类木材商品名称的统称。根据目前市场收集和调查的材料归纳起来包括以下树种： 　1.苏木科：铁木豆(斯沃铁豆)、孪叶苏木、双柱苏木、交趾摘亚木、阔萼摘亚木。
2.蝶形花科：香脂木豆。
3.山榄科：子京木、重齿铁线子。
“红檀”有那么多种，它们都有哪些主要特征帮助我们识别呢?
要识别“红檀”类木材，应了解它们各自的产地、材色、密度、纹理结构等，现将“红檀”类木材的主要特征分别介绍如下：
红檀木(5张)1.香脂木豆Myroxylon balsamum
蝶形花科，香脂豆属，产热带南美洲，如巴西、秘鲁等地。
市场不规范名称：红檀香、红檀。
香脂木豆：散孔材，生长轮不明显。心边材区别明显，心材红褐色至紫红褐色，具浅色条纹;边材近白色。滋味微苦，略具香气。木材重，气干密度0。95 g/㎤。波痕不明显。
部分导管含树胶，管孔散生，最大弦径128㎛，平均84㎛。单穿孔，穿孔板略倾斜。管间纹孔式互列，系附物纹孔。轴薄壁组织为疏环管状、环管束状，少数翼状及聚翼状;菱形晶体少见。木射线单列少，多列宽2～3细胞;射线组织异形Ⅱ型及Ⅲ型;在直立或方形细胞中有菱形晶体。
2.交趾摘亚木Dialium cochinchinensis
苏木科，摘亚木属，产热带亚洲，如泰国、柬埔寨、越南南部等地。  
市场不规范名称：南洋红檀、红檀。
交趾摘亚木：散孔材，生长轮不明显。心边材区别明显，心材浅红褐至紫红褐色;边材浅黄色。无特殊气味和滋味。木材甚重，气干密度大于1.0g/㎤。波痕略见。导管含白色沉积物，管孔散生，最大弦径190㎛，平均132㎛。单穿孔，穿孔板平行或略倾斜。管间纹孔式互利，系附物纹孔。轴向薄壁组织主为离管带状，宽1～2(稀3)细胞，带之间距离略均匀，稀星散-聚合及星散状;分室含晶细胞多。未见分隔纤维。木射线单列较少，多列宽2～3细胞;射线组织同形单列及多列。
3.阔萼摘亚木Dialium platysepalum
苏木科，摘亚木属，主产马来西亚、印尼等地。
市场不规范名称：南洋红檀、红檀。
阔萼摘亚木：散孔材，生长轮不明显。心边材区别明显，心材新伐时为浅金黄褐色，久则转深，为褐色或红褐色;边材新伐时为白色，在空气中久则变为浅褐色。无特殊气味和滋味。木材重至甚重，气干密度0.9～1.08g/㎤。波痕略明显。
导管含深色沉积物，管孔散生，最大弦径260㎛，平均180㎛。单穿孔，穿孔板平行。管间纹孔式互列，系附物纹孔。轴向薄壁组织主为离管带状，宽1～4，多为2～3细胞，及环管状;分室含晶细胞常见。分隔纤维可见。木射线单列甚少，多列宽2～3细胞;射线组织同形单列及多列。
4.双柱苏木Dicorynia guianensis
苏木科，双柱苏木属，主产热带南美洲，如巴西、苏里南、法属圭亚那等地。
市场不规范名称：南美柚木、红檀木、红檀。
双柱苏木：散孔材，生长轮不明显。心边材区别明显，心材黄褐色至红褐色;边材浅褐色或近白色。无特殊气味和滋味。木材中至重，气干密度0.73～0.79 g/㎤。波痕明显。
导管含沉积物或树胶，管孔散生，最大弦径247㎛，平均158㎛。单穿孔，穿孔板平行至略倾斜。管间纹孔式互列，系附物纹孔。轴向薄壁组织丰富，翼状、聚翼状及带状(带宽1～8，多2～4细胞，但常不连续);未见晶体。木射线单列及多列(宽2～3细胞);射线组织异形Ⅱ型，少Ⅲ型。
5. 孪叶苏木Hymenaea courbaril
苏木科，孪叶苏木属，主产热带中美洲、南美北部及西印度群岛。  
市场不规范名称：巴西柚木、红檀。
孪叶苏木：散孔材，生长轮明显。心边材区别明显，心材红褐色，常具深浅相间条纹;边材灰白色。无特殊气味和滋味。木材重，气干密度0.83～0.98 g/㎤。波痕未见。
导管含树胶及沉积物且丰富，管孔散生，最大弦径244㎛，平均169㎛。单穿孔，穿孔板略倾斜。管间纹孔式互列，系附物纹孔。轴向薄壁组织疏环管状、翼状及轮界状;具分室含晶细胞。木射线单列及多列(宽2～7，多数5～6细胞);射线组织同形单列及多列。
6.铁木豆Swartzia spp
苏木科，铁木豆(斯沃铁豆)属，产热带南美北部。
市场不规范名称：红檀。
铁木豆：散孔材，生长轮不显明或略见。心边材区别明显，心材材色灰红褐、红褐、紫红褐、深橄榄色至黑褐色;边材近白色或浅黄色。木材重至甚重，气干密度0.89～1.14㎤。波痕不明显至明显。
导管含沉积物，管孔散生，最大弦径140㎛，平均90㎛。单穿孔。管间纹孔式互列，系附物纹孔。轴向薄壁组织主为傍管带状、聚翼状、翼状、环管束状、疏环管状及轮界状;有分室含晶细胞。木射线单列及多列(宽2～3，稀4细胞);射线组织同形单列及多列或异形Ⅲ型。
7.子京木Madhuca spp  
山榄科，子京属，产南亚、东南亚和我国琼、桂、粤、滇等地。
市场不规范名称：红檀木、红檀。
子京木：散孔材，生长轮不明显或略明显。心边材区别略明显，心材红褐、紫红褐或暗红褐色;边材色浅。无特殊气味，滋味微苦。木材重至甚重，气干密度大于1.0 g/㎤。波痕未见。
导管具侵填体，管孔径列，最大弦径200㎛，平均140㎛。单穿孔，穿孔板略倾斜至倾斜。管间纹孔式互列。环管管胞可见。轴向薄壁组织丰富，离管带状、星散-聚合及星散状，未见晶体。木射线主为单列，多列(宽2～3，稀4细胞);射线组织异形单列或异形Ⅱ型。
8.重齿铁线子Manilkara bidentata
山榄科，铁线子属，产热带中美、南美北部和西印度群岛。
市场不规范名称：古美柚、红檀木、红檀。
重齿铁线子：散孔材，生长轮不明显。心边材区别略明显，心材红棕色或浅栗色;边材色略浅。无特殊气味和滋味。木材重至甚重，气干密度大于1.0 g/㎤。波痕未见。
导管含侵填体丰富，管孔散生，最大弦径213㎛，平均85㎛。单穿孔，穿孔板略倾斜。管间纹孔式互利。轴向薄壁组织为单列带状或星散状;具分室含晶细胞。木射线单列及多列(宽2～3细胞);射线组织异形Ⅱ型。
八种“红檀”木材怎样区别?
1.导管侵填体丰富，管间纹孔式互列，非附物纹孔——2 导管含树胶或沉积物，管间纹孔式互列，系附物纹孔——3
2.具环管管胞，轴向薄壁组织晶体未见——子京木不具环管管胞，轴向薄壁组织具分室含晶细胞——重齿铁线子
3.轴向薄壁组织以离管带状为主——4 轴向薄壁组织以傍管状为主——5
4.导管含白色沉积物，不具分隔纤维——交趾摘亚木导管含深色沉积物，具分隔纤维——阔萼摘亚木
5.波痕未见，射线组织同形单列及多列——孪叶苏木波痕可见，射线组织异形或同形及异形——6
6.轴向薄壁组织不具分室含晶细胞，木材较轻——双柱苏木轴向薄壁组织具分室含晶细胞，木材较重——7
7.木射线组织异形Ⅱ型及Ⅲ型——香脂豆木木射线组织同形单列及多列，或异形Ⅲ型——铁木豆
真名及简介
学名：红铁木豆Swartizia spp.隶豆科，铁木豆属。 　心材浅红、黄色、红褐色，久则转深，带紫，并常伴有深浅相间的条纹（似肌肉纤维一样）。结构略粗至细，纹理波状或交错。木材有光泽，无特殊气味和滋味。气干密度多小于1.0 g/cm&sup3;。材质甚重硬。刨切、车旋、耐磨性能好。很耐腐，抗白蚁。主要适用于家具、地板、雕刻、工艺品、重型结构、运动器材、乐器等。 　现在市场上，多俗称之“小叶红檀”，其实它不属于国标中的红木，但红木家具厂用来做家具的却是比较多的,现在08年3月份已经涨到了1.3万/立方米。市场上红铁木豆曾经被用来仿冒红酸枝木。